389 



nach ßerzelius neueren Ansichten eine Doppelverbindung von 

 zinnsaureni Zinnoxydul und zinnsaurem Goldoxydul ist, eine hohe 

 Temperatur ohne Zersetzung ertragen kann. 



Es scheint mir daher weit natürlicher in dem farblosen 

 Goldglase ein Silicat des Goldoxyduls anzunehmen, das wie der 

 Purpur des Cassius in Verbindung mit andern Silicaten eine 

 hohe Temperatur ohne Zersetzung ertragen kann, und diese zu 

 seiner Bildung erfordert. Wird ein solches neutrale, oder viel- 

 leicht auch saure farblose Silicat von neuem erwärmt, und zwar 

 bei einer Temperatur, die niedriger Ist, als die bei welcher es 

 erzeugt worden ist, so scheidet sich ein Theil des Goldoxyduls 

 aus. Dieses sich ausscheidende Goldoxydul ist es, welches In 

 kleiner Menge eine grofse Menge Krystallglas dunkel - rublnroth 

 zu färben Im Stande Ist. 



Diese Ansicht scheint mir besonders durch die Analogien 

 unterstützt zu werden, welche das Goldglas mit dem Glase des 

 Kupferoxyduls hat. 



Gold- und Kupferoxydul haben nicht nur eine gleiche ato- 

 mistische Zusammensetzung, sondern auch viel Ähnlichkeit In den 

 Eigenschaften. 



Bekanntlich bereitet man In den Glashütten vermittelst des 

 Kupferoxyduls ein Glas von einer ähnlichen rubinrothen Farbe, 

 wie sie das aufgewärmte Goldglas besitzt. Dieses Glas Ist, wie 

 das Goldglas, nach dem Schmelzen farblos, und bekommt, wie 

 dieses, die rolhe Farbe durchs Aufwärmen. Dies geschieht 

 nicht verniillelst einer Reduktion des etwa im Glase enthaltenen 

 Kupferoxyds zu Oxydul, denn das farblose Glas wird auch durchs 

 Erwärmen roth, wenn es von beiden Selten mit farblosem Kry- 

 stallglas überzogen ist, eine Erscheinung, auf welche mich Hr. 

 Pohl aufmerksam machte. Auch erhält das farblose Glas, wenn 

 es lange in einer Atmosphäre von Sauerstoffgas erhitzt wird, 

 eine grüne Farbe, die von Kupferoxyd herrührt. In Kohlen- 

 säuregas dagegen wird es roth , und zwar theils durchsichtig 

 roth, theils emailartig und undurchsichtig. Durch einen Strom 

 von Wasserstoffgas wird das Kupfer Im Glase reducirt, aber 

 zugleich auch das darin In gröfserer Menge enthaltene Bleioxyd. 



Wir sehen also, dafs das Silicat vom Kupferoxydul farblos 

 ist, und durch eine geringere Temperatur als die ist, bei wel- 



